55o ACADEMIE DES SCIENCES. 



Pour absorber ranhydride carbonique nous employons un volume déterminé d'une 

 solution de baryte. Avant et après le lavage des gaz, ce volume est titré par une solu- 

 tion d'acide oxalique, avec la phialéine du phénol pour indicateur. La solution d'acide 

 o^calique est fixée par cette condition que i""° corresponde à l'^s de carbone. Elle con- 

 tient, par litre. ioe,5 d'acide. Le double titrage dont nous venons de parler donne 

 donc, par dilTérence, la quantité de carbone cherchée. 



Nous avons étudié un certain nombre d'échantillons dus à la complai- 

 sance de deux forges importantes. Nous n'avons négligé aucun moyen de 

 contrôle. Les prises d'essai ont varié de 2*^ à 5^. Nous les avons brûlées sous 

 des pressions de 5""" à 8="'"" d'oxygène. 



L'acier au silicium, les aciers au nickel d'Imphy, et l'acier exlra-dur du 

 Creusot ont été mêlés à leur poids de litliarge pure en poudre. Nous 

 conseillons l'emploi de la litliarge dans tous les cas, pour assurer la com- 

 plète oxydation du métal. 



Le Tableau ci-dessous compare les teneurs pour 100 en carbone total, 

 que nous avons observées (1" colonne), aux résultais obtenus dans les 

 laboratoires des usines (2" colonne) : 



Carbone. 

 Désignation du niclal. ■— --^.— ■ — ~ Silicium. Soufre. Pliospliore. Manganèse. Nickel. Chrome. 



iMétal extra-dou\ d'Imphy 0,07.5 0,060 o,3.5o 0,02a o,02.5 0,19 » » 



Métal extra-doux du Creusot.. . 0,1 15 0,110 0,012 0,018 o,oiG o,4o » » 



Acier de moulage d'Imphy 0,194 0,190 o,3io o,o33 0,024 o,3o » » 



1) demi-dur du Creusot o,3o3 0,290 o,34o o,o3o 0,060 0,76 » » 



» nickel-chrome d'Imphy. . . 0,336 0,290 o,38o o,o43 o,o46 0,80 3i,36 l,o3 



» .1 « du Creusot. 0,370 o,35o 0,093 o,o4o 0,008 0,22 3,90 2,00 



» silicieux spécial d'Imphy.. o,485 o,4>o 1,280 o,o4i 0,062 0,54 » » 



» nickel-chrome d'Imphy. . . o,5io 0,420 0,260 o,o34 o,o4i o,64 21,60 2,o5 



» au chrome du Creusot 0,670 o,365 o,i-5 o,oi4 o,o3i traces » 5, 10 



» trempant d'Imphy 0,714 0,690 0.220 0,016 0,011 o,43 » » 



» suédois (Imphy) 1,010 0,960 0,020 0,022 o,o34 o,i4 » » 



» extra-dur du Creusol i , 365 i,36o 0,176 o,o4o 0,018 o,i5 » » 



Fonte Martin du Creusot 3,93o 3,65o 2,074 o,o43 0,068 3,5o » » 



Nos chiffres sont voisins de ceux des usines dans les aciers ordinaires et 

 souvent plus élevés que ceux-ci dans les aciers spéciaux. 



Nousavons aussi déterminé le carbone de deux de nos échantillons, en 

 attaquant des prises d'essai de los par le chlorure de cuivre et de 

 potassium, en dosatit le carbone des gaz mis en liberté, pendant l'attaque, 

 et en brûlant, sur la grille à analyse élémentaire, le résidu carboné. Dans 

 ces conditions, nous avons trouvé : dans l'acier à 5,i pour 100 de chrome 



